Климатическое старение резин на основе эпихлоргидринового каучука в нефти при низких температурах

DOI: 10.25587/SVFU.2017.62.8448 УДК 621.315.616.7

В. В. Мухин, Н. Н. Петрова

Климатическое старение резин на основе эпихлоргидринового каучука в нефти при низких температурах

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Существующие марки промышленных морозостойких резин на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18, такие, как В-14, 7130, ИРП-1352, теряют свои эксплуатационные низкотемпературные свойства из-за интенсивного вымывания пластификатора углеводородной рабочей средой. В качестве решения данной проблемы предлагается обеспечивать морозостойкость резин полимерной основой, а не посредством введения большого количества пластификаторов, как это делается наиболее часто в промышленных условиях. С этой точки зрения наиболее перспективны новые виды морозостойких каучуков, которые появились в последние годы. Эпихлоргидриновый каучук, который сочетает в себе морозостойкость (температура стеклования Тс=-60 оС) и агрессивостойкость, является хорошей основой для создания эластомерных изделий уплотнительного назначения высокой морозостойкости. В работе впервые проведено исследование климатической устойчивости резин на основе эпихлоргидринового каучука в условиях совместного воздействия углеводородной рабочей среды и естественно низких температур, характерных для Республики Саха (Якутия). Была разработана модельная смесь, отвечающая требованиям по комплексу показателей для резин уплотнительного назначения. Образцы резин подвергали старению в течение года в условиях климата Якутии в углеводородной среде. В качестве среды была выбрана нефть Талаканского месторождения. Для характеристики сохранения работоспособности резин были выбраны следующие показатели, которые замеряли каждые два месяца: условная прочность и относительное удлинение при растяжении, остаточная деформация сжатия, степень набухания, коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия (КВ) при -30 и -50 °С. Полученные результаты показали высокую стабильность сохранения свойств резин на основе эпихлоргидринового каучука: физико-механические показатели, коэффициент морозостойкости не выходят за пределы нормативных значений. Из полученных данных следует, что резины на основе эпихлоргидриновых каучуков могут выступить в качестве замены промышленных резин, так как они сохраняют свои высокие низкотемпературные свойства и не претерпевают резких изменений других эксплуатационных свойств.

Ключевые слова: эпихлоргидриновый каучук, резина, климатическое старение, нефть, агрессивостойкость, морозостойкость, натурная экспозиция, остаточная деформация сжатия, физико-механические свойства.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания МОН РФ 11.1557.2017/4.6

Авторы выражают благодарность Бурнашеву Василию Георгиевичу, сотруднику АО «Сахатранснефтегаз», за оказанную помощь при проведении экспериментальной части работы.

МУХИН Василий Васильевич - аспирант химического отделения ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: mvvnj@yandex.ru

MUKHIN Vasilii Vasil'evich - Postgraduate Student of Chemistry Department of Institute of Natural Sciences, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University.

ПЕТРОВА Наталья Николаевна - д. х. н., доцент, профессор, зав. химическим отделением ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: pnn2002@mail.ru

PETROVA Natalia Nikolaevna - Doctor of Chemical Sciences, associate professor, Head of Chemistry Department of Institute of Natural Sciences, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University.

V. V. Mukhin, N. N. Petrova

Climatic Deterioration of Epichlorohydrin Resin-Based Rubbers in Oil Under Low Temperatures

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. Existing frost-resistant industrial brand rubbers based on BNKS-18 butadiene nitrile rubber such as V-14, 7130, IRP-1352 tend to lose their performance and low-temperature properties due to intensive washout of the plasticizer with a hydrocarbon working medium. It is proposed to provide frost resistance of rubbers with a polymer base, and not by adding large amount of plasticizers like in industrial conditions. New types of frost-resistant rubbers have been recently developed. Epichlorohydrin rubber, which combines frost resistance (glass transition temperature T = -60 oC) and operating environment resistance, is a good basis for creating high frost-resistant rubber suitable for the making of elastomeric sealing parts. We studied climatic stability of rubbers based on epichlorohydrin rubber under conditions of combined exposure to hydrocarbon medium and naturally low temperatures specific to the Republic of Sakha (Yakutia). Such work was carried out for the first time. The model rubber blend was developed which met the certain requirements for sealing rubbers. Samples of this rubber were aged throughout the year in the Republic of Sakha (Yakutia) climate in Talakan oil which was selected as hydrocarbon medium. To characterize the retention of rubber properties, the following indicators were selected and measured every two months: tensile strength, elongation, compression set, swelling degree, frost resistance coefficient determined from elastic recovery after compression (KV) at -30 and -50 °C. The results showed high stability of properties retention of rubbers based on epichlorohydrin rubber: physical and mechanical properties, frost resistance coefficient do not exceed normative values. It follows that such rubber can be used as replacement of industrial rubbers as they retain their low-temperature properties and do not undergo rapid changes of other performance properties.

Keywords: epichlorohydrin rubber, rubber, climatic aging, oil, frost resistance, full-scale exposure, compression set, physical and mechanical properties.

Acknowledgements: The project was completed with financial support from Russian Federation Ministry of Education and Science State Assignment 11.1557.2017/4. The authors would like to thank Vasily Georgiyevich Burnashev, member of JSC «Sakhatransneftegaz» for the support and assistance during experimental part of the project.

Введение

Для создания резиновых уплотнительных и других эластомерных изделий, которые работают в условиях низких температур и одновременного воздействия агрессивных сред в промышленности, применяются резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков.

Бутадиен-нитрильный каучук является продуктом сополимеризации бутадиена и нитрила акриловой кислоты (НАК). Наиболее морозостойким типом бутадиен-нитриль-ных каучуков является каучук БНКС-18, который содержит 18 % масс. НАК. Температура стеклования таких каучуков составляет около -50^-45 °С, однако они обладают пониженной стойкостью к маслам и топливам по сравнению с другими бутадиен-нитрильными каучуками, в которых содержание НАК выше, например, БНКС-26.

Тем не менее БНКС-18 входит в состав серийных резин, таких как В-14, 7130, ИРП-1352. Для некоторых из них техническими условиями устанавливается температурный интервал работоспособности от -60 до +150 °С. Это наиболее распространенный

каучук для арктического применения по соотношению «цена-качество», нашедший массовое применение для производства манжет, уплотнителей, амортизаторов и прочих резинотехнических изделий (РТИ), предназначенных для работы в холодном климате. Однако по проведенным ранее исследованиям после двухмесячной натурной экспозиции в нефти у резины В-14 на основе БНКС-18 коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия (КВ) составляет 0 при -50 °С и сохраняется на этом уровне в течение всего срока эксплуатации (2 года) [1]. То есть резина полностью теряет способность к эластическому восстановлению после снятия нагрузки и не может быть использована в качестве уплотнительного материала. Для резин на основе этого каучука необходимо существенное улучшение низкотемпературных свойств, так как они недостаточны для надежной эксплуатации на территории Республики Саха (Якутия) или в Арктических районах РФ.

В серийных резинах улучшение низкотемпературных свойств достигается путем добавления большого количества пластификаторов, более 20 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука, которые не только снижают вязкость и повышают морозостойкость, но и ухудшают эксплуатационные свойства резин [2]. Резкая потеря морозостойкости и повышение жесткости материала могут привести к выходу из строя уплотнительного устройства и возникновению утечек. Для большого числа серийных резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков ранее были проведены натурные испытания в климатических условиях РС (Я) [1-6], по результатам которых было доказано значительное влияние диффузионных процессов, связанных с вымыванием пластификатора из резин на основе БНКС, на их эксплуатационные свойства и была разработана система комплексной оценки работоспособности эластомерных материалов в условиях совместного действия нефтяных сред и температур окружающей среды.

Исследования показали, что в этих условиях предпочтительнее использовать каучуки, в которых низкотемпературная эластичность обусловлена высокой гибкостью и подвижностью основной цепи каучука, а не наличием пластификатора.

Особый интерес в данном плане представляют резины на основе эпихлоргидрино-вого каучука. Они обладают таким сочетанием свойств, как высокая морозостойкость, термостойкость, маслобензостойкость, газонепроницаемость, озоностойкость. Ассортимент таких каучуков широк, варьирование содержания звеньев разных типов (эпихлоргидриновых, этиленоксидных, пропиленоксидных и непредельных эпоксидных) позволяет получать резины с самыми разнообразными свойствами в зависимости от предъявляемых требований [7].

В данном исследовании подобные натурные испытания были проведены для резины на основе эпихлоргидринового каучука.

Объекты исследования и методы

В данной работе рассматривается резина на основе каучука фирмы «2еоп» марки «Hydrin Т6000», который является сополимером эпихлоргидрина, пропиленоксида и аллилдиглицидилового эфира. Этот каучук обладает низкой температурой стеклования, которая составляет -60 °С. На основе каучука «Hydrin Т6000» разработали модельную резиновую смесь, которая отвечала требованиям для резин уплотнительного назначения: остаточная деформация сжатия (ОДС) для нее составила 65 %, условная прочность

- 7 МПа, относительное удлинение - 345 %. Полученную резину в дальнейшем использовали для оценки климатической стойкости резин на основе эпихлоргидринового каучука. В состав резины вошли эпихлоргидриновый каучук марки «Hydrin Т6000», наполнитель

- технический углерод, пластификатор - дибутилфталат (не более 10 масс. ч.), активаторы и ускорители вулканизации, противостарители, сера. Смешение производили в пластикордере «ВгаЬеМег W50EHT» при температуре 40 °С и при скорости вращения валков 50 об/мин.

Из готовой резиновой смеси формовали образцы и вулканизировали при температуре 150 °С. Изготовленные из полученной модельной смеси образцы были помещены в нефть Талаканского месторождения. Емкости с образцами были выдержаны в течение 1 года на климатическом полигоне (г. Якутск) в неотапливаемом складе. Каждые 2 месяца образцы вынимали из нефти и подвергали испытаниям. Дата начала эксперимента - апрель 2016.

В качестве параметров, которые характеризируют работоспособность в рабочих условиях, были выбраны:

- условная прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве по ГОСТу 270-84 [8] на разрывной машине Autograph AGS-JSTD Shimadzu;

- остаточная деформация сжатия (100 °С в течение 72 часов) по ГОСТу 9.029-74 [9] при температуре старения 100 °С в течение 72 часов;

- степень набухания по ГОСТу 9.030-74 [10];

- коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температурах -30 и -50 °С по ГОСТу 13808-7 [11].

Результаты и обсуждение

Среднемесячные температуры представлены на рис. 1, где показаны температуры за год испытания (2016-2017 гг.) и многолетние - за 1981-2010 гг. Следует отметить, что абсолютные минимальные значения зимних температур, которые были зафиксированы в г. Якутске, могут достигать значений ниже -50 оС [12].

Из рисунка видно, что средние температуры в период проведения натурного эксперимента были близки к средним многолетним, за исключением января, марта и апреля 2017 г., когда температура была выше многолетних средних температур. Глобальное потепление, которое, как считают специалисты, наблюдается в последние годы и выражается в повышении среднегодовой температуры на 1,5-2,0 оС, незначительно повлияло на зимние среднемесячные температуры (зима в Якутии длится с октября по март), и разработка новых морозостойких резин остается актуальной задачей.

Климат г. Якутска резко континентальный и является одним из самых контрастных по температурному режиму, где годовые амплитуды температур могут достигать более 100 °С. Климат характеризуется значительными (до 30 оС) среднесуточными колебаниями температур в осенний и весенний периоды [13]. Эти перепады температур с переходом через 0 °С дважды в сутки считаются наиболее опасными для старения полимеров, поскольку приводят к образованию трещин и разрушению поверхностных слоев материала [14].

30 20 !0 о. | -10 S ! -20 -30 40 -30

ш

1 Я 1 ] 1

апр мал нюнь  ПОЛЬ ИНГ сен окт НОЛ 3tK ЯНЕ ф?Ё март

«2Ш-2017 -0,1 16 1S.1 13,4 6,9 -7,4 -26,3 -36,9 -33.S -31,1 -10.S

ж 19S1-2010 J.S 16.4 19,5 13,2 6,1 -27 -37, S -3S.6 -33,S -20,1

Рис. 1. Среднемесячные температуры г. Якутска

Рис. 2. Зависимость степени набухания резины на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

На рис. 2 представлен график зависимости степени набухания от продолжительности экспозиции с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. Резины не должны претерпевать существенных изменений массы в рабочих средах. Нежелательными являются значительное снижение и переход в область отрицательных значений степени набухания, так как это может привести к уменьшению размеров уплотняющих устройств и появлению зазоров.

Изменение массы и размеров резин во время натурных климатических испытаний обусловлено тем, что происходят процессы вымывания компонентов резины, особенно пластификаторов и диффузии углеводородов нефти из рабочей среды в материал. Преобладание какого-либо из этих двух процессов будет приводить к изменению степени набухания. В начальный период экспозиции степень набухания незначительно увеличивается, так как при высокой температуре окружающей среды диффузионные процессы проникновения компонентов нефти преобладают над вымыванием пластификатора. Это происходит из-за сопоставимости вязкости мигрирующих веществ, а в зимнее время из-за увеличения вязкости нефти эти процессы замедляются и преобладают процессы ухода пластификатора из резины, так как при одной и той же отрицательной температуре вязкость пластификатора будет больше, чем у загустевшей нефти [1]. С повышением температуры процессы проникновения компонентов нефти в материал образцов начинают преобладать, что ведет к некоторому увеличению значения степени набухания резин. Из рисунка видно, что максимальная степень набухания резины составляет 13,4 % на 4 месяце выдержки и 11,4 % на 12 месяце выдержки, то есть колебания не превышают 10 %. Данный факт говорит о высокой стабильности резин на основе эпихлоргидриновых резин при выдержке в нефти Талаканского месторождения в климатических условиях РС (Я).

Резины уплотнительного назначения в ходе эксплуатации не претерпевают сильных деформаций, и значения относительного удлинения выше 150 % и прочности больше 10 МПа не будут сильно влиять на работоспособность уплотняющих устройств.

На рис. 3 и 4 приведены графики зависимости физико-механических свойств от продолжительности экспозиции с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. Из рисунков видно, что показатели прочности и относительного удлинения падают после 2 месяцев выдержки и составляют 6 МПа и 250 % соответственно. В дальнейшем значения колеблются на данных уровнях, хотя показатель относительного удлинения имеет тенденцию к снижению. Из этого следует, что физико-механические свойства резины на основе эпихлоргидринового каучука близки к нормативным значениям, снижение прочности на начальном этапе натурной экспозиции не превышает 18 % от исходного значения, затем

7

$ 6 1 1 5 $

О 2 4 б 5 £0 12

Продолжшельностъ экспо:) ил и I. ик

Рис. 3. Зависимость условной прочности резины на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

Рис. 4. Зависимость относительного удлинения резины на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

значения практически не меняются. Подобные потери свойств мало влияют на срок службы уплотняющего устройства.

Остаточная деформация сжатия - важнейший параметр резин уплотнительного назначения, он показывает способность восстановления прежних размеров после снятия определенной деформации, то есть релаксационные свойства резин. Значения ОДС у таких резин должны быть ниже 80 %.

Как видно из рис. 5, значение ОДС прямо зависит от степени набухания резин и изменения значения ОДС и имеет сезонный характер. При более высокой температуре окружающей среды и при увеличении степени набухания ОДС резин возрастает, но потом снижается вместе с уменьшением степени набухания и температурой. Максимальное значение данного показателя составляет 68,3 % на 2 месяце выдержки, минимальное - 59,2 % на 8 месяце.

Морозостойкость, которая характеризуется коэффициентом морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, КВ при -30 и -50 °С, указанная в табл., свидетельствует о том, что резины на основе эпихлоргидринового каучука «Нуйпп Т6000» работоспособны при очень низких температурах, некоторая потеря морозостойкости при экстремально низких температурах имеет сезонный характер. Колебания значения КВ при -30 °С незначительны, а при -50 °С минимальные значения

6! 63,3 66: 66 ,3

50 ,9 39 ,2 59 ,3

- -

О 2 4 6 % 10 12

ЭКСПО!) ПЛIII. НК

Рис. 5. Зависимость остаточной деформации сжатия резины на основе ЭПХГ от продолжительности экспозиции

Таблица

Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия

Продолжительность экспозиции Показатель

КВ при -30 °С КВ при -50 °С

0 0,90 0,70

2 0,89 0,58

4 0,87 0,59

6 0,88 0,61

8 0,90 0,58

10 0,89 0,63

12 0,91 0,70

наблюдаются именно в зимнее время, когда содержание пластификаторов в резине минимально. Из анализа табл. следует, что морозостойкость при -50 °С у резин на основе эпихлоргидринового каучука намного выше, чем у серийных резин на основе бутадиен-нитрильных, у которых показатель КВ при -50 °С может необратимо снижаться до 0 [1].

Заключение

В ходе проведенных исследований модельные резины показали превосходные значения морозостойкости при сохранении остальных свойств при достаточно низких значениях степени набухания. Предполагается, что применение эпихлоргидринового каучука «Нуййп Т6000» в качестве основы для резин уплотнительного назначения является более перспективным и должно обеспечить более высокую надежность эксплуатации, чем применение бутадиен-нитрильных каучуков, в частности БНКС-18.

Подобные испытания были проведены впервые, работы в данном направлении будут продолжены. Завершение эксперимента планируется в апреле 2018 г. Окончательные выводы о возможности применения данного каучука в условиях низких температур и одновременного воздействия агрессивных сред будут сделаны после окончания натурных испытаний.

Л и т е р а т у р а

1. Федорова А. Ф. Влияние низких температур и нефтяной среды на свойства морозостойких уплотнительных резин: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01. - Якутск, 2003. - 169 с.

2. Петрова В. П., Пашинина Н. Р. Оценка морозостойких свойств резин, контактирующих со средами нефтяного происхождения // Производство шин, РТИ и АТИ. - 1983. - №11. - С. 27-29.

3. Петрова Н. Н. Принципы создания масло- и морозостойких резин и их реализация для эксплуатации в условиях холодного климата: автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 05.17.06. - Москва, 2006. - 48 с.

4. Петрова Н. Н., Попова А. Ф., Федотова Е. С. Исследование влияния низких температур и углеводородных сред на свойства резин на основе пропиленоксидного и бутадиен-нитрильного

каучуков // Каучук и резина. - 2002. - № 3. - С. 6-10.

5. Диффузия нефти в резины на основе бутадиен-нитрильного каучука / Н. Н. Петрова [и др.] // Экспериментальные методы в физике структурно-неоднородных конденсированных сред. Полимеры, полимерные композиционные материалы : сб. тр. науч.-техн. конф. - Барнул, - 2001. - С. 251-256.

6. Petrova N. N. Peculiarities of rubber-oil interaction under the conditions of cold climate / N. N. Petrova, A. F. Popova, O. V. Startsev // Progress in Chemo-metrics Research. Ed. Pomerantsev A. - NY: Novascience Publ., - 2005. - pp. 265-271.

7. Большой справочник резинщика. Часть 1. Каучуки и ингредиенты / под ред. С. В. Резниченко, Ю. Л. Морозова. - М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», - 2012. - 744 с., ил.

8. ГОСТ 270-84 Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении. - введ. 01.01.78 - М.: ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ, 2003. - 11 с.

9. ГОСТ 9.029-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению под действием статической деформации сжатия - введ. 01.01.76 - М.: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ. - 1981. - 7 с.

10. ГОСТ 9.030-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред - введ. 30.06.75 - М.: Стандартинформ, - 2008. - 11 с.

11. ГОСТ 13808-7 Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия (с Изменением N 1) - введ. 01.01.82 - М.: Издательство стандартов, 1988. - 7 с.

12. Климат города Якутска [Электронный ресурс]. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/climate/24959. htm (дата обращения: 01.07.2017).

13. Гаврилова М. К. Климат центральной Якутии. - Якутск: Якут.кн. из-во, 1973. - 120 с.

14. Филатов И. С. Климатическая устойчивость полимерных материалов. - М.: Наука, 1983. - 216 с.

R e f e r e n c e s

1. Fedorova A. F. Vliianie nizkikh temperatur i neftianoi sredy na svoistva morozostoikikh uplotnitel'nykh rezin: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.02.01. - Iakutsk, 2003. - 169 s.

2. Petrova V. P., Pashinina N. R. Otsenka morozostoikikh svoistv rezin, kontaktiruiushchikh so sredami neftianogo proiskhozhdeniia // Proizvodstvo shin, RTI i ATI. - 1983. - №11. - S. 27-29.

3. Petrova N. N. Printsipy sozdaniia maslo- i morozostoikikh rezin i ikh realizatsiia dlia ekspluatatsii v usloviiakh kholodnogo klimata: avtoref. dis. ... d-ra khim. nauk : 05.17.06. - Moskva, 2006. - 48 s.

4. Petrova N. N., Popova A. F., Fedotova E. S. Issledovanie vliianiia nizkikh temperatur i uglevodorodnykh sred na svoistva rezin na osnove propilenoksidnogo i butadien-nitril'nogo kauchukov // Kauchuk i rezina. -2002. - № 3. - S. 6-10.

5. Diffuziia nefti v reziny na osnove butadien-nitril'nogo kauchuka / N. N. Petrova [i dr.] // Eksperimental'nye metody v fizike strukturno-neodnorodnykh kondensirovannykh sred. Polimery, polimernye kompozitsionnye materialy : sb. tr. nauch.-tekhn. konf. - Barnul, - 2001. - S. 251-256.

6. Petrova N. N. Peculiarities of rubber-oil interaction under the conditions of cold climate / N. N. Petrova, A. F. Popova, O. V. Startsev // Progress in Chemo-metrics Research. Ed. Pomerantsev A. - NY: Novascience Publ., - 2005. - pp. 265-271.

7. Bol'shoi spravochnik rezinshchika. Chast' 1. Kauchuki i ingredienty / pod red. S. V. Reznichenko, Iu. L. Morozova. - M.: OOO «Izdatel'skii tsentr «Tekhinform» MAI», - 2012. - 744 s., il.

8. GOST 270-84 Metod opredeleniia uprugoprochnostnykh svoistv pri rastiazhenii. - vved. 01.01.78 - M.: IPK IZDATEL''STVO STANDARTOV, 2003. - 11 s.

9. GOST 9.029-74 Edinaia sistema zashchity ot korrozii i stareniia. Reziny. Metody ispytanii na stoikost' k stareniiu pod deistviem staticheskoi deformatsii szhatiia - vved. 01.01.76 - M.: GOSUDARSTVENNYI KOMITET SSSR PO STANDARTAM. - 1981. - 7 s.

10. GOST 9.030-74 Edinaia sistema zashchity ot korrozii i stareniia. Reziny. Metody ispytanii na stoikost v nenapriazhennom sostoianii k vozdeistviiu zhidkikh agressivnykh sred - vved. 30.06.75 - M.: Standartinform, - 2008. - 11 s.

11. GOST 13808-7 Rezina. Metod opredeleniia morozostoikosti po elasticheskomu vosstanovleniiu posle szhatiia (s Izmeneniem N 1) - vved. 01.01.82 - M.: Izdatel'stvo standartov, 1988. - 7 s.

12. Klimat goroda Iakutska [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/climate/24959.htm (data obrashcheniia: 01.07.2017).

13. Gavrilova M. K. Klimat tsentral'noi Iakutii. - Iakutsk: Iakut.kn. iz-vo, 1973. - 120 s.

14. Filatov I. S. Klimaticheskaia ustoichivost' polimernykh materialov. - M.: Nauka, 1983. - 216 s.